3q/| ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE. — Sur les réactions r/tti accompagnent l'osmose de l'hydrogène 

 à travers le fer. Note de MM. G. Charpy et S. Ronnerot, présentée par 

 M. H. Le Ghatelier. 



Pour continuer l'étude de l'osmose de l'hydrogène à travers le fer, dont 

 nous avons déjà signalé certaines particularités dans une Note présentée à 

 l'Académie le 26 février 191 2, nous nous sommes proposé de rechercher si 

 le métal était modifié par le passage du gaz. 



Nous avons d'abord constaté que le fer, lorsqu'il est traversé par un cou- 

 rant prolongé d'hydrogène, n'absorbe pas de quantité notable de ce gaz, 

 de sorte que le volume gazeux qu'on peut en extraire en le chauffant dans 

 le vide est généralement inférieur à celui qu'on obtenait sur le même métal 

 avant osmose. 



Parmi les expériences qui nous ont permis de vérifier ce résultat, nous 

 citerons les suivantes : 



a. Un tube de 5 mnl d'épaisseur, obtenu en forant une barre d'acier doux, a été 

 chauffé dans l'hydrogène à 6oo°. L'intérieur du tube était mis en communication avec 

 une pompe à mercure permettant d'extraire les gaz qui avaient traversé les parois. 

 Après 210 heures de chauffage, on avait recueilli 72 e " 1 ' de gaz. On a alors arrêté l'ex- 

 périence et prélevé, sur le fond du tube, de la limaille qui a été chauffée à Goo° dans 

 le vide: nous avons pu extraire ainsi seulement o cm3 ,o4 de gaz par gramme de métal; le 

 même métal chauffé pendant le même temps dans l'hydrogène, mais non traversé pai 

 ce gaz, donnait, dans les mêmes conditions, o ri "',o- de gaz par gramme de métal. 



b. Dans un essai effectué à froid en produisant l'osmose de l'hydrogène électroly- 

 lique, nous avons obtenu des résultats de même ordre, c'est-à-dire que le volume de 

 gaz extrait du inétal soumis à l'osmose était inférieur au volume extrait de métal pri- 

 mitif. Le métal employé formait la paroi d'une boîte de 5 mm d'épaisseur, employée 

 comme électrode, et à l'intérieur de laquelle l'hydrogène s'accumulait. Quand l'expé- 

 rience a été interrompue par la rupture de la soudure reliant la boîte à un manomètre, 

 la pression intérieure avait atteint 26 ;,,m . Des copeaux, prélevés dans le métal ainsi 

 saturé d'hydrogène, ont laissé dégager, à 900 , dans le vide, o 0U1 ",72 par gramme, alors 

 que le métal primitif dégageait, dans les mêmes conditions, o rlu ', 85. 



Ces résultats nous conduisent à considérer que les fers et aciers, mani- 

 pulés sans précautions spéciales au contact de l'air, sont généralement 

 saturés d'hydrogène. Ceci s'explique aisément si l'on réfléchit que, toutes les 

 fois que le métal est chauffé au contact de l'air, il y a production continue 

 d'hydrogène à la surface par réaction de la vapeur d'eau contenue dans 

 l'air et que l'hydrogène naissant pénètre immédiatement dans le métal avec 



